530 Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 



lichen Mengen auftritt, den Wert der Guttapercha herabsetzt. Auf Grund 

 der Ergebnisse, welche Ditmar 1 ) bei den von ihm untersuchten Gutta- 

 perchasorten erhielt, halt er diese Anschauung Tschirchs fur nicht 

 zutrefTend, indem er darauf hinweist, daC die weiBe Guttapercha (siehe 

 Tabelle II) trotz ihres hoheren Gehaltes an Fluavil, eine besonders wert- 

 volle Sorte darstellt und daB ein hoherer Gehalt an Alban und Alba- 

 nanen den Handelswert der Guttapercha im allgemeinen herabsetzt. 



Der in der Guttapercha in wechselnden Mengen vorhandene Kohlen- 

 \vasserstoff, welcher mit dem Namen Gutta bezeichnet wird, laBt sich 

 nach Tschirch 2 ) aus der Guttapercha, nachdem sie durch Extraktion 

 mit Alkohol, Azeton oder Essigather von den Harzen befreit wurde, durch 

 wiederholtes Losen in Chloroform und Fallen mit Alkohol, in Form eines 

 lockeren, rein weiBen, amorphen Pulvers gewinnen, welches sich leicht 

 zu Kliimpchen ballt und weder Geruch noch Geschmack besitzt. Aus 

 der Neu-Guinea-Guttapercha gelang es Tschirch 3 ), den Kohlenwasser- 

 stoff aus der heiBen Atherlusung in kristallinischer Form und zwar in 

 kleinen gekriimmten Nadeln zur Abscheidung zu bringen und er kniipft 

 daran die Bemerkung, daB kein Grund vorliege anzunehmen, die Guttas 

 der xibrigen Guttaperchaarten seien nicht auch kristallinisch zu erhalten. 

 Bei 60 G sinterte die Guinea-Guttapercha bereits stark zusammen und 

 erschien glasartig durchsichtig; selbst bei 100 C erfolgte aber noch keine 

 Schmelzung, wahrend die Sumagutta schon bei 53 C zu einer dicken, 

 klaren, farblosen Fliissigkeit schmolz. Beim weiteren Erhitzen auf '160 

 wurde sie dunnfliissig, fing bei 175 C an sich gelb zu farben und wurde 

 hoher erhitzt, ohne zu sieden, immer dunkler. 



Die Gutta 1st in Wasser und Alkohol unloslich, luslich hingegen in 

 heiBem Ather, in Chloroform, Benzol, Toluol, Petrolather, Schwefel- 

 kohlenstoff, fetten und atherischen Olen. 



Die Analysen der reinen Gutta entsprechen sehr genau der Zu- 

 sammensetzung eines Kohlenwasserstoffes von der Formel (C 10 H 16 )n, 

 dessen Molekulargru'Be zwar bisher nicht festgestellt werden konnte, der 

 jedoch entweder als ein Isomeres des Kautschukkohlenwasserstoffes, oder 

 aber als ein anderes Polymeres desselben Kohlenwasserstoffes, der dem 

 Kautschuk zugrunde gelegt werden kann, anzusehen ist. 



Bei der trockenen Destination liefert die Gutta, in Ubereinstimmung 

 mit dem Kautschuk, nach Ramsay 4 ) neben Isopren noch Kohlenwasser- 

 stoffe der Zusammensetzung (C 10 H 16 ) mit dem Siedepunkt 170 und von 

 280300 C. 



I Zeitschr. f. Chem. und Ind. d. Kolloide 10 (1912), p. 237. 



2) Die Harze und die Harzbehalter. 2. Aufl., 1906, p. 902 und 904. 



3; Ebenda p. 944. 



4) Chem. Zentralbl. 1903, p. 83. 



